664 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 



constitutifs des ciments, Ies autres elements etant accessoires, variant 

 d'un ^chantillon a l'autre et pouvant manquer. M. Tornebohm, en 

 examinant un echantillon de ciment obtenu en ajoutant 4°/ de 

 CaC0 3 au melange ordinaire des matieres premieres, par conse- 

 quent un ciment plus riche en chaux que ceux dans lesquels ii avait 

 reconnu 5 composes differents, le trouve compose presque exclu- 

 sivement d'alite et de celite, fait qui a son importance, comme nous 

 le verrons plus loin. 



Nous devons encore mentionner la difference des r^sultats au- 

 quels sont arrives M.M. Le Chatelier et Tornebohm dans la pârtie 

 chimique de leurs travaux. 



M. Le Chatelier admet l'alite comme un silicate tricalcique, tan- 

 dis que M. Tornebohm admet qu'elle est composee de silice, alumine 

 et chaux et accessoirement magnesie soude et potasse, pouvant 

 remplacer la chaux comme base. 



La maniere de voir de M. Le Chatelier doit etre consideree 

 comme juste ; ii est arrive â cette conclusion en examinant au mi- 

 croscope polarisant des grappiers de chaux hydraulique du Theil 

 et de Paviers, presque exempts d'alumine et de fer. II a reconnu 

 qu'ils etaient presque en totalite formes de cristaux identiques a 

 ceux des ciments, cristaux pseudo-cubiques, element de premiere 

 consolidation et d'une tres petite quantite de fondant. L'analyse de 

 ces grappiers lui donne indubitablement un silicate tricalcique de 

 la formule: 



Si 2 . 3 Ca O. 



M. Tornebohm est parti d'un produit beaucoup moins pur, ii 

 a trăite le ciment dans lequel ii a reconnu la presence de l'alite et 

 de la celite â Texclusion des autres mineraux. II l'a soumis a la 

 methode de Retger, au iodure de methylene, afin de le separer en 

 ses elements. II convient lui-meme, en decrivant le procede em- 

 ploye, qu'une separation complete n'a pu avoir lieu, Ies cristaux d'a- 

 lite restant toujours meles de celite. D'apres d'autres auteurs, W. 

 Fresenius entre autres, cette methode n'est pas meme applicable 

 avec surete pour constater Ies falsiiications du ciment ; elle doit par 

 consequent amener a des r^sultats encore bien moins surs lorsqu'il 

 s'agit de separer des mineraux pour ainsidire agglomeres ensemble 

 et dont le poids specifique varie tres peu. 



